R. Nacken: Mischkristallbildung zwischen Käliumehlorid und Natriumchlorid 197 
1.550 4 
1.5443 
1.540 . 
1.530. - 
1.4903 9% 
20 40 60 80 
KCl Gewiehtsprozent NaCl 
Fig. 1. Abhängigkeit der ee von der Zusammensetzung in Mischkristallen 
s Kalium- und Natriumchlorid. 
Der Mischkristallkuchen wurde fein gepulvert; 0.2 bis 0.5 g wurden 
in ein Quarzglasröhrehen gebracht und darin einige Tage auf 650° er- 
hitzt. Zur gleichmäßigen Erhitzung diente ein Block aus Messing, in 
dessen Bohrungen die Röhrchen gesteckt wurden. Sie erfolgte durch 
eine Gasflamme, doch konnte die Temperatur trotz eines Gasdruck- 
reglers nur auf +10° konstant erhalten werden. Zur Untersuchung 
wurden die Quarzgläschen mit den Proben in kaltem Wasser abgeschreckt. 
In Tab. 2 sind die Breehungsindizes n, im Na-Licht mitgeteilt. 
Es sind Mittelwerte aus mehreren Beobachtungen, so daß trotz mancher 
Fehlerquellen die 3. Dezimale als sicher anzusehen ist. Wie Fig. ı 
zeigt, liegen die Punkte auf einer Kurve ad, die nur wenig von einer Ge- 
raden abweicht. Bei Erwärmungen über 30° wurde auch die Änderung 
des Brechungsindex der Kristalle mit der Temperatur berücksichtigt. 
II. 
Nach den Beobachtungen der ther mischen Analyse läge die kritische 
Entmischungstemperatur etwa bei 400°. Um zu prüfen, ob diese 
Angaben den stabilen Verhältnissen entsprechen, wurde ver- 
sucht, durch isotherme Erhitzung von längerer Dauer die bei 
verschiedenen Temperaturen stabilen Mischkristalle herzu- 
stellen. Hierzu a zunächst Präparate benutzt, die bei etwa 650° 
homogenisiert waren!. Um sicher zu gehen, wurden die Systeme meist 
oeg,B }. Bat und D. Meneenmı haben darauf hingewiesen, daß die Diffusion in 
Eee bei dieser Temperatur stark ist und verhältnismäßig rasch zu ausge- 
glichenen Produkten führt; mit sinkender Temperatur nimmt die Geschwindigkeit des 
Ausgleichs schnell ab. Atti R. Ist. Sc. Veneto. 71, 195, 1grı/r2. 
Sitzungsberichte 1918. 18 
